試験片は,原則として製品から採取する。製品が大きすぎるか又は採取困難でそれ自体を試験片として用いることができない場合は,代替試験片によることができる。代替試験片は,製品と同じ材質及び厚さで,製品と同時に前処理及びめっきを施したものとする。試験片は,4.による。か所表面に直角に切断し,その断面を鏡面研磨して顕微鏡でめっき厚さを測定する。必要と認められる製品については受渡当事者間で協議のうえ,アルミニウム層及び合金層の厚さをそれぞれ測定する。点測定し,その平均値をもってその箇所の値とする。膜厚計測定法は,溶接箇所には適用できない。製品の表面の凹凸が甚しく,又はわん曲が大きくて,膜厚計の使用が困難な場合には適用しない。膜厚計は,製品の素材と同一素地のめっき厚さ既知の標準試験片を用いて補正したもの。試験片は,4.による。均値をもってその箇所の値とする。試験片は,製造工程中の素材又は次の方法で採取する。(1)素材が大きすぎるか,重すぎるか,又は取扱いが不便なときには,素材の適切な箇所から採取する。(2)素材の表面積が決定しにくいものは,できるだけ形状の類似したものをつくり試験片とする。試験片は,実際の作業と同一条件で前処理を施して表面を清浄にし,十分乾燥させ質量をはかる。これに所定のめっきを施して再び質量をはかり,両者の値の差を試験片の面積で除し,単位面積当たりのめっき付着量を求める。試験片は,4.による。1λにしたものを試験液とする。60∼90°Cとする。8102に規定するエタノールで洗い,十分乾燥させる。個の試験片を試験液中に浸せきする。乾燥させ再び質量をはかる。両者の値の差を試験片の面積で除し,単位面積当たりのめっき付着量を求める。乾燥後発熱する場合は,再び試験液に浸せきして,残存している合金層中のアルミニウムを溶解し,発熱がやむまで繰り返し行う。連続的ガス発生が少なくなった後,10分以上試験液中に置いてはならない。2.試験液がめっき層を除去するのにあまり時間がかかるようになったら,これを更新する。この試験方法は,線類にだけ適用する。長さの試験片を採取する。水に溶解して,1λにしたものを試験液とする。液の温度は,60∼90°Cとする。1λの割合に溶解したものを原液とする。加えたものを試験液とする。